Üeber metamagnetische Legierüngeli. 
15 
No. 
°/o Eisen 
Ausschläge bei 
Gauss- 
5C • 10 6 
3000 
6000 
9000 
1 
• 0 
- 7 
— 28 
- 63 
- 0,86 
2 
0,675 
-4,6 
- 19 
-42 
- 0,58 
3 
1,08 
— 2 
— 8 
-17 
- 0,24 
4 
1,26 
-0,8 
— 3,3 
- 7,5 
- 0,10 
5 
1,35 
0 
. 0 
0 
0 
6 
1,44 
+ 9,5 
+ 2 
+ 4,5 
0,06 
7 
2,25 
+ 2 
+ 8 
+ 18 
0,24 
Wie aus ihr leicht zu ersehen ist, zeigte sich bei den Aus¬ 
schlägen sämtlicher Legierungen ziemlich genau das konstante 
Verhältnis 1:4:9, also das der Quadrate der Feldstärken. Daraus 
geht hervor, dass bei den Zink-Eisenlegierungen die Suszeptibilitäten 
Konstanten sind. Sie wurden berechnet bei einer Feldstärke von 
9000 Gauss und als Ordinaten der Kurve in Figur 3 auf Seite 150 
eingetragen. Für das reine Zink, das bei 9000 Gauss einen Aus¬ 
schlag von 63 Teilstrichen zeigte, mag die Rechnung genauer 
durchgeführt werden. 
Da Ho 
0 ist, so lautet die Formel: x, 
2 Mg' s 
H^q * T 
t 
S "413 ' 
2 g Mt 
H -1 -413 ' Sgi 
Es wird 
2 
H- 1,413 
•— C gesetzt, da es auch für die anderen 
Legierungen denselben Wert hat. 
Die Werte eingesetzt, ist 
2 • 981 27,39998 • 63 
* — 9000 2 • 228 • 413 ' 0,357 • 1,44 
x = 0,8638 • 10- 6 . 
Nach Landolt und Börnstein beträgt/- für Zink 0,85 • 10^ 6 , 
nach Kohlrausch 0,9 • 10 _( \ Daraus kann man ersehen, dass 
die angewandte Methode gute Werte gibt. 
Um noch einmal das Resultat der Untersuchungen an den 
Zink-Eisenlegierungen kurz zusammenzufassen, so ist festgesteilt 
worden, dass bei keiner der Metamagnetismus auftritt und dass 
zur magnetischen Indifferenz ein Gehalt von 1,35 % Eisen er¬ 
forderlich ist. Da diese Legierungen bei ihrer Herstellung nur 
155 
